DES MÉTAUX DUCTILES, etc. 273 
J'ai commencé par soumettre à des coups modérés des 
flans de plomb que j’avois coulés exprès avec le plomb 
dont on fait usage pour la coupellation , et qui doitêtre, 
pour le succès de cette opération , le plus exempt que 
possible de tout alliage étranger. Après les avoir déro- 
chés au vif à la lime , j’en prenois exactement la pesan- 
teur spécifique , et je les frappois ensuite sur le tas d’acier 
avec un marteau à planer bien poli, pour ne produire 
aucun déchirement. 
J’avouerai que , quoique bien prévenu parle récit très- 
détaillé de Muschembroeck ;, je ne vis pas sans étonne- 
ment que la densité étoit diminuée après chaque percus- 
Sion. Ce qui avoit lieu toutes les fois que le plomb avoit 
d’abord manifesté le degré de compacité dont il est sus- 
ceptible , lorsqu’il est fondu et coulé avec les précautions 
convenables, 
Ainsi, par exemple, un de ces flans du poids de 20 grammes, 
qui avoit d’abord donné une pesanteur spécifique de . . . . .. 1°37272 
Frappé de trois coups ,,ne donna plus que :,2 . . . . . .. 1:.35280 
Après quatre ROMEO ECM SAP PME NE En 11:34637 
Et après huit coups de suite du même marteau. . + . , .i 11-3203 
Il m’a paru important d’examiner si le passage au lami- 
noir , qui écrouit tous les métaux ductiles, opéreroit 
aussi un effet contraire sur le plomb. 
Un flan préparé comme ci-dessus, a été passé entre 
vecteur général d’artillerie, la bague d’un de ces boulets, qui n’avoit pas été 
coupée par la bouche trop, évasée du canon, acquit une telle dureté, que 
l'effort de quatre hommes appliqués au refouloir en forme de bélier, ne put 
jamais porter ce boulet à plus de 3 décimètres de distance de la poudre, 
1809. 33 
